标题：擦色
简介
擦色是家私涂装工作中一个重要的环节。一般是用附着力不强的颜料对家私的第一次上色。可以使木材的纹理得到填充节省油漆的用量。使木纹更加清晰。
擦色漆工艺流程
一、擦漆封闭式：显底擦色、显面修色、显板材底纹、不显板材毛孔、透明清面漆。1、用360#砂纸收边，打毛刺等白胚处理，要求顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨。
2、刷封闭底漆，配比1：0.5：1.6~2.0（主：固：稀）要求厚薄均匀，无流挂，无粗颗粒等缺陷，夏季1小时，冬季3小时可以进行下到工序。
3、用水性原子灰满刮，色度按擦色定。4、用360砂纸打磨，顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，无毛刺，无灰疤，余灰清理干净。
5、擦色，用羊毛刷在板面上刷一遍擦色剂后，用抹布顺着纹理擦均匀，收干净，无流挂。夏季1个小时，冬季3个小时可以进行下道工序。
6、喷涂PU清底漆:1：0.5：0.6~0.8（主剂：固化剂：稀释剂）要求厚薄均匀、丰满、无颗粒、无流挂等缺陷。
7、补灰：补针眼、补收缩、在底漆表面干后进行，夏季2个小时用油性原子灰，灰色要合擦色，严禁合其他颜色。8、打磨：360砂纸满磨，再用600满收砂痕，要求收口成型，无灰疤、无毛刺、无针孔、无亮点、无灰尘，顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，不能磨破底擦色。
9、修色：用毛笔把磨破的底擦色修补好后修色，配比1KG清底主漆加面色精50G—60G，1:0.5:1.1-1.3（主：固：稀），用1.2口径的喷枪修色出漆量和汽压不能太大，枪与板面成45度角10、打磨：1000—1500砂满磨，要求收边、无毛刺、无针孔、无灰尘，还要求顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，不能把颜色打破。
11、喷涂面漆，配比1:0.5:0.4~0.8(主：固：稀)，要求漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷
二、擦漆开放式：显底擦色、显面修色、显板材底纹、显板材毛孔、透明清面漆。
1、用360砂纸收边、打毛刺等白胚清理，要求顺纹理打磨，严禁按纹理横向打磨。
2、刷封闭底漆，配比1:0.5:1.6-2（主：固：稀），要求厚薄均匀、无流挂、无粗颗粒等缺陷，夏季1个小时，冬季3个小时可以进行下道工序。
3、点灰：用水性原子灰调本色或白色，禁止合其它颜色，补钉眼、补缝隙等，夏季1个小时，冬季4个小时可以进行下道工序。
4、用360砂纸打磨，要求满磨，顺着饰面板纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，无毛刺、无灰疤、余灰清理干净。
5、擦色：用羊毛刷在板面上刷一遍擦色剂后，用抹布顺纹理擦均匀、收干净、无流挂，夏季1个小时，冬季3个小时，可进行下道工序。
6、喷清底漆，PU清底配比1:0.5:1.4-1.7(主：固：稀)，要求厚薄均匀，有手感、无颗粒、无流挂等缺陷。
7、用600砂纸打磨，要求满，顺着饰面板纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，无毛刺、无灰疤，余灰清理干净，不能磨破擦色。
8、修色：用毛笔把磨破的底擦色修补好后修色，配比1KG清底主漆加面色精60G-70G1:0.5:1.6-1.8(主：固：稀)，用1.2口径的喷枪修色，出漆量和汽压不能太大，枪与板面成45度角。
9、打磨：1000-1500砂纸满磨，要求收边、无毛刺、无灰尘，还要求顺纹理打磨，严禁按纹理横向打磨。
10、喷面漆，配比1:0.5:1-1.5（主：固：稀），要求效果开放，漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷
三、修色漆封闭式：显面修色、显板材底纹、不显板材毛孔、透明清面漆。
1、用360#砂纸收边，打毛刺等白胚处理，要求顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨。
2、刷封闭底漆，配比1：0.5：1.6~2.0（主：固：稀）要求厚薄均匀，无流挂，无粗颗粒等缺陷，夏季1小时，冬季3小时可以进行下到工序。
3、点灰：用水性原子灰调本色或白色，禁止合其它颜色，补钉眼、补缝隙等，夏季1个小时，冬季4个小时可以进行下道工序。
4、用360砂纸打磨，顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，无毛刺，无灰疤，余灰清理干净。
5、喷涂PU清底漆1：0.5：0.6~0.8（主剂：固化剂：稀释剂）要求厚薄均匀、丰满、无颗粒、无流挂等缺陷。
6、补灰：补针眼、补收缩、在底漆表面干后进行，夏季2个小时用油性原子灰，灰色要合本色，严禁合其他颜色7、打磨：360砂纸满磨，再用600满收砂痕，要求收口成型，无灰疤、无毛刺、无针孔、无亮点、无灰尘，顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，不能磨破8、修色：用配比1KG清底主漆加面色精50G—60G，1:0.5:1.1-1.3（主：固：稀），用1.2口径的喷枪修色出漆量和汽压不能太大，枪与板面成45度角。
9、打磨：1000—1500砂满磨，要求收边、无毛刺、无针孔、无灰尘，还要求顺着饰面板的纹理打磨，严禁按纹理横向打磨，不能把颜色打破。
10、喷涂面漆，配比1:0.5:0.4~0.8(主：固：稀)，要求漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷。
四、注意事项
1、擦漆封闭式：饰面板要求选用纹理有毛孔的，而且毛孔还比较明显的，比如直纹水曲柳、山纹水曲柳。
2、擦漆开放式：饰面板要求选用纹理有毛孔的，而且毛孔还比较明显的，比如直纹水曲柳、山纹水曲柳。
3、修色漆封闭式：饰面板要求选用纹理毛孔浅或没有的，比如直纹红樱桃、山纹红樱桃、莎比利，纹理毛孔深的饰面板也可以做，但要多施工一到二遍清底漆封闭毛孔，才可以达到封闭效果，但成本会增加。
4、如果饰面板的材质与色板的材质不一样，颜色和效果是不相似的，比如用的是山纹水曲柳，而色板是直纹水曲柳，那么颜色和效果是不相似的，为了避免有色差，请不要这样选择搭配颜色和效果。5、如果是同一种饰面板，要做色板的颜色却要改变色板的油漆效果（封闭或开放），比如用的是山纹水曲柳，现场要求做开放式，而色板是封闭式，那么做完的颜色和效果是不相似的，为了避免有色差，请不要这样选择搭配颜色和效果。n
6、每张饰面板的纹理疏密程度、毛孔深浅程度、本来的板色，如果不相似的话，做完油漆后一般是有一点点不相似的，这种不相似的程度就与饰面板的不相似程度成正比的，但自然规律是没有一致的情况，只有相似。7、饰面板和收口的线条不是同一材质的，本身就存在材质的差异，这种差异有颜色的，有纹理的、有毛孔的、有对油漆吸收程度的等等因素，会给带来一些颜色和效果的差异，可以尽量避免这种搭配，如果只这种搭配，那么在修色的过程中一定要通过修色的遍次来尽量减少色差。
8、已经做好一个颜色，要求在此基础上改成另外一种颜色，象这种情况，那怕是将原来的颜色脱漆脱掉，也是没有办法做成与色板颜色、效果相似，但可以根据现场实际颜色，做实验确认，一般把浅色改成深色，成功的几率有，脱漆后改深色，成功的几率有，把深色改成浅色是办不到的9、为了避免因各种原因导致大面积的擦色、修色返工，除了注意以上的事项和平时做油漆积累的经验以外，工厂的色精配置到工地后，请按工厂的流程施工，特别是在色精调配到油漆中后，先不要大面积施工，应该先用工地的饰面板做一个小样，并且请客户认可，才可以施工，通过做色板就能对色精的浓度配置、对修色手法的把握、对色精颜色是否正确有一个标准操作，并通过客户认可，就没有返工的风险，否则由没有按流程施工的人员承担责任。如果制作的色板颜色不对，请与工厂联系解决，是工厂原因的由工厂承担色精价值等额的责任。装饰用木器漆全解首先木器漆做出来的效果分三种，一、清漆二、混油三、显纹
显纹分二种：一、修色二擦色
修色与擦色又分三种情况：一、开放式漆二、半封闭三、全封闭
开放漆与封闭漆最常见的区别：开放漆您摸上去有纹理的凹凸感，一般用水曲柳饰面做的比较多，因为水曲柳的木纹纹理要深容易做开放漆，封闭漆就是家中最常见的尽管有木纹但是表面摸上去是平滑的
封闭漆的效果就是要求漆膜丰满度要高，通俗的说，就是漆刷得越厚越好，手感要求要光滑。而开放式的效果就是要求在满足漆膜应有的对板材足够的保护作用的前梳下，丰满度越低越好（也就是漆膜越薄越好），尽可能地保留板材的原始木纹（俗称显纹）。
具体施工(__ju4 ti3 shi1 gong1)方面，如果希望做封闭式效果，那么底漆多刷几道，一些纹理较深的板材还可以酌情批刮腻子。而如果希望做开放式的效果，则尽可能少刷底漆。由于产品的特性，水性漆做开放式效果比油漆要好很多，但是如果要求做封闭式效果，水性漆也是可以做到和油漆一样的效果，只是底漆多刷几道而已。此两种油漆工艺适用于不同木质的家具。
因为开放式油漆木眼没有用油漆全部封闭，所以当你使用一段时候后污垢就可能渗透到木眼中，造成擦不干净，所以开放式油漆的家具要禁止与油污接触，平时的清洁只能用清水拧干的半潮的抹布轻轻擦拭，禁用碧丽珠等家具上光剂。
修色漆和擦色漆施工工艺
修色漆是在清漆面上喷有色聚酯漆，优点覆盖均匀，缺点木纹不太清晰
擦色漆是一种有色清漆，在为做漆前上色，面上在用清水漆照面，优点透明度高，纹路清晰，缺点是交接面不好处理
修色漆的工艺：
①处漓砾材，用砂纸打磨掉面板上木工留下的铅笔印和其余脏的东西。
②做头度底漆，起封闭作用，同时防止铁钉生锈。
③调灰补钉眼及缝，注意颜色要和面板颜色一致。
④打磨。
⑤做底漆。注意：油漆遍数视面板纹路深浅、每遍油漆的厚薄、客户要求的封闭程度（如：半封闭还是全封闭）而定。纹路的填平主要靠底漆，底漆填充性好，打磨性也比面漆好，而且价格比面漆便宜，不建议不做底漆，完全靠面漆来填平木纹。当然在做底漆的过程中视情况要打磨
⑥打磨
⑦喷有色透明漆。在喷色漆前按要求做好样板先让业主确认。一般情况下不打磨就可做面漆。也可喷遍底漆，等干了打磨一下。
⑧做清面漆，保护颜色，增加手感。特别注意：A、色漆喷涂的效果最好。B、掌握色漆的粘度，可调稀一点，多修几次，保证颜色的准确及均匀。一次喷成的话对技术要求就挺高，颜色也不太好掌握。C、相同的面板，相同的漆，但喷的遍数越多颜色会越深，少喷一遍颜色就浅些。D、色漆颜色与面板颜色也有很大贵偷：同样的色漆、同样的施工，但喷在不同的面板上最终效果不一样。E、有些面板本身就有影，颜色深浅有差别，做完色漆后会感觉花花的，颜色不均匀，但这并不一定是施工造成的。F、旧家私要翻新做色漆的话，一定要先试试会不会走油，因旧家私上面可能有些油污或蜡等物质。如果走油的话，上色效果是很难看的。G、面板一买回来，项目经理一般要安排工人刷道底漆以保护木板。
擦色漆的工艺：
擦色漆其实是一种清漆，它能改变面板的颜色而不遮盖面板的木纹，是一种高档施工工艺，油漆工的工费也比普通的工费贵很多。在长沙，其工费大概为：40元/平方左右，而普通清漆的价格为：20元/平方左右，混油也不过30元/平方左右。
擦色漆的分类：
以前的修色漆工艺为：使用水性色精直接再面板上修色。再刷清漆即可。
现在的施工大都比较复杂：是底修色，面再喷色，再喷清漆保护。
施工方法：
底修色（确保把(__di3 xiu1 se4 _que4 bao3 ba3)木纹的纹路突出，且使木线与面板的颜色接近）——刷底漆（加大油漆的厚度，使油漆饱满）——喷色漆（达到指定颜色）——最后再喷两遍清漆（保护色漆不掉色）
注意事项：
在做漆之前，要先做几个样板出来，让业主选好颜色，再进行施工。
色差问题，可先让油漆工喷几个地方，看其手艺。手艺不行就直接换人。
最后一定再做两遍清漆，以防止色漆掉色。
擦色工艺的步骤
1）基材打磨：先备好基材后，用300# 砂纸磨去木材表面的毛刺；
2）擦色：使用W2300水性擦色剂，调好所需的颜色，均匀薄刷或刷后用擦布擦均匀，建议干透后再擦第二遍；
3）封闭底漆：用W5001护板宝进行基材封闭，以防止安装过程中沾污，
4）修补：用W2205透明腻子W2300水性擦色剂，调出与擦色后的基材一样的颜色。修补钉眼和接缝；
5）打磨：用600#砂纸打磨修补面，使得表面平整，注意不能磨到擦色面；
6）修色：用W2600水性修色剂调好颜色，对不均匀地方进行修补，注意薄涂多次修色，必须在每层干透后再重涂；
7）涂底漆：根据木纹深浅，抉择W3002或者W5002底漆进行涂刷，一般木材建议涂刷4遍；
8）打磨：等底漆干透后，使用600#以上砂纸打磨(_yi3 shang4 sha1 zhi3 da2 mo2)平滑，注意不要磨穿漆膜；
9）涂面漆：使用W3000水性面漆或W5000水性面漆进行喷涂，一般为2-3遍即可以
水曲柳擦色
提起水曲柳这种材料，了解装修的朋友都会想起它是八十年代初，家家装修离不开的必用材料，甚至还用水曲柳做成1.2米高的木墙群，那时水曲柳以它低廉的价格和较好的曲线纹理，受到消费者的普遍青睐。
当今的装修业主大多为高级白领或工薪阶层，在购买商品房时已花了大量资金，在装修上则要讲究轻装修，重装饰，既要个性突出，还要省钱，不愿再看到家家都出现的榉木效果。但除了榉木之外，其它木色如：枫木、柚木、樱桃木、胡桃木、紫檀木、花梨等，在色泽上虽与榉木不同，但价格上却远高于榉木。面对这种情况，设计师们将红极一时的曲柳木又重新提到了家装材料使用的重要位置上，这主要是由于曲柳属于硬木，做家具和面材时更具有耐久性；其纹理优美，棕眼大，适合搓色材料的深入，最终油漆效果良好。
曲柳有花纹和直纹(其中直纹曲柳与榉木纹理相似)之分，用曲柳擦色会达到意(zhi fen _yong qu liu ca se hui da dao yi)想不到的效果，如果选材好，工人的工艺水准高，曲柳可模仿白榉、红榉、枫木、柚木、樱桃木、胡桃木、紫檀木、花梨等，特别是在模仿深色木种时，其色泽沉稳厚重，可为居室增添历史和文化的氛围。